( 879 ) 
lisé mélangé avec un sulfure noir (') amorphe et léger, qui se dissout avec 
une grande facilité dans l’acide azotique; ilest donc bien facile d'isoler Viri- 
dium du milieu dans lequel il cristallise. Il sy est d’abord transformé 
en sulfure, qui s’est décomposé à une haute température et y a pris la 
forme cristalline. 
» Cet iridium n’est pas absolument pur; il contient de 1 à 2 pour 100 
de fer; mais il cristallise en octaëèdres réguliers : certains cristaux aplatis 
offrent l’apparence d’hexagones réguliers, ce qui pourrait faire hésiter sur 
sa forme fondamentale, si l’on n’avait pas dans les cristaux d’iridium tous 
les passages qui conduisent de l’octaèdre régulier à ces formes d'apparence 
hexagonale. 
» L'iridium cristallise donc, comme la plupart des métaux, dans le sys- 
tème cubique. Il en est de même de l’osmium. Ce métal, fondu avec de la 
pyrite et un peu de borax, à haute température, donne également un culot, 
d’où l’on retire, par l'acide chlorhydrique, de l'’osmium cristallisé, avec sa 
couleur bleue caractéristique et une matière noire sulfurée, facilement atta- 
quable par l'acide azotique qui est sans action appréciable sur l’osmium 
cristallisé. 
» L’osmium ainsi obtenu ne retient pas sensiblement de fer; il a tous les 
caractères du métal cristallisé que nous avons obtenu, H. Sainte-Claire 
Deville et moi, par l’action de l'acide chlorhydrique sur l’alliage de l'os- 
mium avec l’étain ou le zinc. s 
» Il était intéressant d'examiner l’action de la pyrite sur des mélanges 
à proportions variables d’osmium et d’iridium, dont l’alliage natif, l’osmiure 
d'iridium, constitue un des produits les plus intéressants de la mine de 
platine et se présente dans la nature avec une composition très variable, 
On a fondu avec un grand excès de pyrite un mélange de 1 partie en poids 
d'osmium amorphe et de 1, 2 ou 3 parties d'iridium également amorphe. 
Dans les trois cas, on a obtenu, aprés le traitement successif du culot par 
l'acide chlorhydrique et l'acide azotique, un résidu cristallin, homogène, 
Composé d’octaèdres réguliers avec des lames hexagonales qui rappellent 
certaines variétés d’osmiures naturels. 
» Ces poudres cristallines n’ont pas la composition du mélange servant 
à les Préparer, à cause de la production de la matière sulfurée noire qui se 
ne 
(*) Ces sulfures noirs très altérables, que l’on obtient avec le ruthénium, l'iridium et 
, » 
Osmium, nécessitent un examen particulier. 
l 
